## STUDI STRUKTUR SERAT AGAVE MENGGUNAKAN FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY
Neng Nenden Mulyaningsih 1 , Fita Widiyatun 2 , Nurfidah Dwitiyanti 2
Pendidikan Fisika, Universitas Indraprasta PGRI 1
Informatika, Universitas Indraprasta PGRI 2 nenk_nen@yahoo.com
Submitted May 20, 2019; Revised September 23, 2019; Accepted November 1, 2019

## Abstrak
Tanaman  agave  merupakan  tanaman  hias  yang  umumnya  tumbuh  liar  di  pekarangan  atau  lahan kosong.  Selain  sebagai  tanaman  hias,  tanaman  agave  memiliki  banyak  kegunaan  dan  manfaat. Pemanfaatan  tanaman  agave  terletak  pada  serat  tanamannya.  Salah  satu  manfaat  serat  agave  adalah sebagai bahan yang digunakan untuk  membuat suatu material komposit untuk aplikasi dalam bidang medis atau bidang industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik serat dari tanaman  agave  meliputi  kristalinitas  dan  tingkat  keteraturan  serat  agave  dengan  pengujian menggunakan  Fourier  Transform  Infrared ( FTIR)  Spectroscopy.  Karakterisasi  dengan  FTIR  dapat diperoleh informasi gugus C-O stretching selulosa 1 dan sesulosa 2, gugus aromatic C-H, gugus C=C stretching aromatic ring (G), gugus C=C stretching aromatic ring (S) dan gugus OH dari serat  Agave. Serat Agave dibuat dalam dua jenis sampel yang berbeda. Sampel pertama yaitu serat murni  tanpa  perlakuan  disebut  (UT)  dan  sampel  kedua  yaitu  serat  dengan  perendaman  natrium hidroksida  (NaOH)  disebut  serat  perlakuan  (T).  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  serat  T mempunyai  derajat  kristalinitas  dan  tingkat  kekuatan  berdasarkan  gugus  OH  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan serat UT.
Kata Kunci : serat, agave, Fourier Transform Spectroscopy

## Abstract
Agave plants are ornamental plants that generally grow wild in the yard or empty land. Apart from being  an  ornamental  plant,  agave  plants  have  many  uses  and  benefits.  The  use  of  agave  plants  is located on the plant fibers. One of the benefits of agave fiber is the material used to make a composite material  for  applications  in  the  medical  or  industrial  fields.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the fiber characteristics of agave plants including the crystallinity and regularity of agave fibers by testing using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy. Characterization with FTIR can  be  obtained  information  of  C-O  stretching  cellulose  1  and  sesulose  2  groups,  C-H  aromatic groups, C = C stretching aromatic ring (G) groups, C = C stretching aromatic ring (S) groups and OH  groups  from  Agave  fibers.  Agave  fibers  are  made  in  two  different  types  of  samples.  The  first sample is pure fiber without treatment called (UT) and the second sample, namely fiber with soaking sodium hydroxide (NaOH) is called treatment fiber (T). The results obtained show that T fibers have a degree of crystallinity and strength based on higher OH groups compared to UT fibers.
Key Words : fiber, agave, Fourier Transform Spectroscopy
1. PENDAHULUAN
Tanaman Agave tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak perlu perawatan khusus untuk menanam tanaman Agave, bahkan tanaman ini sering tumbuh  liar  di  pekarangan  atau  lahan kosong.  Pemanfaatan  tanaman  Agave  di Indonesia  baru  sebatas  sebagai  tanaman
hias.  Padahal,  tanaman  ini  sangatlah berguna  dan  bermafaat.  Pemanfaatan tanaman ini telah dikembangkan di Negara Barat, terutama Amerika dan Afrika [1]. Lebih  dari  200  jenis  tanaman  agave  yang telah  diketahui  [2,3].  Tanaman  Agave termasuk dalam kelas Liliopsida (monokotil/berkeping  satu).  Tanaman  hias
ini  termasuk  semak  yang  kuat  dengan bentuk  tajuk  V  semu.  Tanaman  Agave tidak  memiliki  akar  tunggang,  hanya  akar lateral,  dan  banyak  akar  halus.  Daun tanaman  berwarna  hijau  atau  kuning-hijau dengan  bentuk  linear-lanset,  runcing  pada ujungnya,  dan  berdaging  dengan  serat seperti  benang  paralel.  Lebar  daun  dapat mencapai  25  cm  lebar,  memiliki  duri marjinal  pada  bagian  ujungnya.  Bunga terminal  mengandung  banyak  jumbai, harum,  putih,  putih-kehijauan,  hijau- kekuningan,  atau  pucat  hijau-kebiruan, panjang   bunga  2,5-3,3  cm  dengan  1,0-1,8 cm  lebar.  Bunga  membuka  sedikit  demi sedikit dalam beberapa minggu [4,5].
Pada  umumnya  pemanfaatan  tanaman Agave  adalah  pada  serat  tanamannya  [6]. Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan untuk  serat  dari  agave.  Serat  alam, merupakan  salah  satu  bahan  yang  yang digunakan  untuk  membuat  suatu  material komposit [7,8,9]. Hal ini dikarenakan serat alam  mempunyai  beberapa  keunggulan, diantaranya  mempunyai  densitas  yang rendah,  mudah  diuraikan,  tidak  mudah patah, dll. [10,11,12].
Penelitian  tenang  agave  telah  banyak dilakukan  dan  dikembangkan,  terutama penelitian  tentang  serat  dari  agave.  [13] meneliti  tentang  sifat  mekanik  dari komposit  matriks  polimer  polyester  yang diperkuat  dengan  serat  agave.  [14]  pernah melakukan  penelitian  tentang  pembuatan serat  nano  dari  agave  sisalana  dan  bambu betung.  Serat  nano  tersebut  dibuat  sebagai penguat  bahan  komposit  untuk  aplikasi komponen otomotif.
Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui karakteristik  dari  tanaman  agave  yang tumbuh  liar  di  pekarangan  sekitar  rumah. Karakteristik  dan  analisis  yang  dilakukan adalah  untuk  mengetahui  sifat  derajat kristalinitas  dan  tingkat  keteraturan  serat agave  dengan  pengujian  menggunakan Fourier Transform Infrared ( FTIR) Spectroscopy.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan penelitian  eksperimen  untuk  mendapatkan data  secara  kualitatif  dan  data  kuantitatif. Tahapan  penelitian  meliputi  persiapan sampel  dan  karakterisasi  sampel.  Bahan- bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian yaitu  daun  Agave  dari  spesies Agave americana , air, NaOH dan HCl.
Sedangkan  peralatan  yang  digunakan diantaranya  pisau,  gunting,  garfu,  pipet, sudip, gelas ukur, sendok.
Serat Agave dibuat dalam dua jenis sampel yang  berbeda.  Sampel  pertama  yaitu  serat murni  tanpa  perlakuan  disebut  (UT)  dan sampel kedua yaitu serat dengan perendaman  natrium  hidroksida  (NaOH) disebut serat perlakuan (T). Preparasi serat UT  yaitu  sebagai  berikut:  daun  Agave dipotong dari pohonnya, kemudian digunting bagian pinggirnya untuk menghilangkan  bagian  yang  berdurinya. Selanjutnya  dijemur  di  bawah  sinar matahari  langsung  selama  2  hari,  untuk menghilangkan  getah  yang  berlebihan. Tahap  selanjutnya,  daun  direndam  dalam air  selama  2  minggu  pada  suhu  ruang. Daun  dirajut  secara  manual  kemudian dipukuli  untuk  menghilangkan  dagingnya. Serat yang dihasilkan kemudian dicuci dan disisir  untuk  membebaskan  daging  daun yang tersisa, kemudian disimpan di tempat kering  selama  dua  hingga  tiga  hari  pada suhu  kamar.  Sampel  serat  siap  untuk dikarakterisasi.
Preparasi  sampel  T  yaitu  sebagai  berikut: serat  Agave  mentah  dicuci  dengan  air selama  tiga  hingga  empat  kali  untuk menghilangkan  sisa-sisa  tanaman  dan dikeringkan  pada  suhu  kamar  selama  48 jam. Serat  mentah direndam  dalam larutan natrium hidroksida (NaOH) 5% selama 30 menit,  kemudian  dicuci  dengan  asam klorida  encer  (HCl)  untuk  menghilangkan kelebihan  alkali.  Selanjutnya,  serat  dibilas dengan  air  dingin  dua  atau  tiga  kali.
Setelah  dibilas,  serat  dikeringkan  pada suhu  kamar  selama  2–3  hari.  Sampel  siap untuk dikarakterisasi.
Kedua  sampel  serat  Agave  UT  dan  T dikarakterisasi dengan FTIR pada jangkauan  bilangan  gelombang  400-4000 cm -1 .  Spektra  FTIR  disajikan  dalam  kurva hubungan  antara  persentase  absorbansi dengan  bilangan  gelombang.  Pengolahan data FTIR dilakukan dengan menggunakan aplikasi Origin 6.0.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar  1  menunjukkan  spektra  infra merah  (IR)  untuk  serat  agave  murni  (UT) dan serat agave perlakuan (T). Berdasarkan gambar  terlihat  bahwa  pada  rentang bilangan  gelombang  400-4000  cm -1 dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu zona kiri dengan bilangan gelombang dari  400-2000  cm -1 dan  zona  dua  yaitu bagian  kanan  dengan  zona  bilangan gelombang  lebih  dari  2000  cm -1 .  Zona pertama  mempunyai  puncak  khas  yang lebih  banyak  dibandingkan  dengan  zona kedua.  Pada  Zona  kedua  terdapat  puncak gugus  CH  alkana  pada  kisaran  bilangan gelombang  2900  cm −1 pada  serat  UT  lebih rendah  serapannya.  Hal  ini  membuktikan keberadaan  karbon  jenuh,  sedangkan  pita di  atas  3000cm −1 menunjukkan  adanya karbon yang  tidak  dikenal.  Puncak bilangan gelombang antara 3200 dan 3700 cm -1 terlihat  lebih  lebar  pada  kedua  jenis sampel.  Puncak  ini  merupakan  puncak ikatan hidrogen.
Lebarnya
puncak hidrogen  menunjukkan  bahwa  serat  UT dan  T  masih  mengandung  kadar  air  yang cukup  tinggi.  Serat  Agave  perlakuan  (T) mempunyai  kandungan  air  yang  lebih tinggi  dibandingkan  serat  Agave  UT. Kondisi ini terjadi karena proses perlakuan perendaman  dengan  NaOH  menyebabkan serat lebih tinggi kandungan OH-nya.
Zona  pertama  (bilangan  gelombang  di bawah  2000  cm -1 )  mempunyai  beberapa puncak  serapan  yang  berbeda.  Pada bilangan  gelombang  sekitar  1600cm -1
terdapat  puncak  milik  karbon  dengan ikatan rangkap dua. Pada bilangan gelombang antara 1100-1300 cm -1
merupakan puncak milik C-O.
Untuk lebih jelas, spektra FTIR digambarkan pada puncak bilangan gelombang  yang khas  yaitu untuk  puncak- puncak  pada  bilangan  gelombang  850- 1200 cm -1 , 1200-1550 cm -1 , 1550-1800 cm - 1 dari  zona  pertama  dan  pada  bilangan gelombang  2800-3800  cm -1 untuk  gugus hidroksil  dari  zona  kedua.  Di  samping  itu, untuk mengetahui total serapan dan semua puncak-puncak khas
dilakukan dekonvolusi  dengan  Aplikasi  Origin  6.0. Cuplikan  masing-masing  puncak  tersebut dapat  dilihat  pada  Gambar  2  sampai Gambar 5.
Sumber : Dokumen pribadi Gambar 1. Spektra IR dari serat agave UT dan T pada bilangan gelombang 400-4000
cm -1
(a) (b) Sumber : Dokumen pribadi
Gambar 2. Cuplikan spektra IR dari serat agave (a) UT dan (b) T pada bilangan gelombang 850-1200 cm -1
Berdasarkan  Gambar  2,  serat  Agave  yang diberi  perlakuan  NaOH  (T)  mempunyai struktur  yang  lebih  mengkristal.  Hal tersebut  ditandai  dengan  adanya  gugus puncak  yang  hilang  yaitu  pada  bilangan gelombang  1050  cm -1 milik  gugus  C-O stretching  selulosa  1  dan  sesulosa  2,  serta pada  bilangan  gelombang  1102  cm -1 milik gugus  aromatic  C-H.  Nilai  luas  masing- masing  puncak  kedua  sampel  pada bilangan  gelombang  antara  850-1200  cm -1 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Table 1. Nilaispektra IR dari serat agave UT  pada  bilangan  gelombang 850-1200 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 119.57 847.20 36.79 2.59 2 9.48 909.67 0.20 37.05 3 867.59 1023.20 126.42 5.48 4 411.86 1032.30 76.44 4.29 5 74.76 1109.00 25.77 2.31 6 58.54 1155.90 21.83 2.13
Sumber : Dokumen pribadi
Table 2.Nilaispektra IR dari serat agave
T pada bilangan gelombang 850-1200 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 884.60 799.82 282.20 2.50 2 24.37 892.87 30.15 0.64 3 859.69 1017.40 78.72 8.71 4 650.70 1087.10 94.63 5.49 Sumber : Dokumen pribadi Perbandingan  luas  kurva  pada  kisaran bilangan gelombang 909 cm -1 dengan 1023 cm -1 pada  serat UT  sebesar  0,01, sedangkan  perbandingan  luas  kurva  pada kisaran  bilangan  gelombang  892  cm -1 dengan  1017  cm -1 pada  serat  T  sebesar 0,03. Nilai yang lebih tinggi pada Agave T menunjukkan  bahwa  masih  adanya  fasa amorf dalam serat.
Gambar  3  menunjukkan  cuplikan  spektra IR  pada  bilangan  gelombang  antara  1200- 1550  cm -1 .  Serat  Agave  UT  memiliki puncak pada bilangan gelombang 1316 cm - 1 milik CH 2 seslulosa 1 dan selulosa 2 yang hilang  setelah  serat  Agave  dilakukan perendaman  dengan  NaOH  (sampel  T). Pada  spektra  IR  serat  Agave  T  muncul puncak  baru  pada  bilangan  gelombang 1523  cm -1 yang  merupakan  milik  gugus C=C mode stretching aromatic cincin (G).
Perbandingan luas antara bilangan gelombang  1245  cm -1 dengan  1425  cm -1 pada  serat  Agave  T  sebesar  0,01  dan perbandingan luas antara bilangan gelombang  1268  cm -1 dengan  bilangan gelombang  1412  cm -1 pada  serat  Agave  T sebesar  0,51.  Data  luar  untuk  masing- masing  puncak  pada  bilangan  gelombang antara  1200-1550  cm -1 dapat  dilihat  pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Puncak  pada  bilangan  gelombang  antara 1550-1800 cm -1 ditunjukkan pada Gambar 4.  Dari  gambar  terlihat  bahwa  pada  serat Agave  T  muncul  puncak  baru  pada bilangan  gelombang  1571  cm -1 yang
Vol. 4 No. 2 Desember 2019
merupakan  milik  gugus  C=C stretching aromatic  ring (G).  Luas  masing-masing puncaknya  ditunjukkan  pada  Tabel  5  dan Tabel  6.  Luas  puncak  pada  bilangan gelombang  1604  cm -1 untuk  serat  Agave UT sebesar 622,28 pixel, sedangkan untuk serat  Agave  T  pada  bilangan  gelombang 1605  cm -1 sebesar 1481.30  pixel.    Sampel T  memiliki  luas  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  sampel  UT  yang menandakan bahwa kandungan gugus C=C stretching  aromatic  ring (S)  pada  serat  T lebih tinggi.
Gugus  hidroksil  pada  bilangan  gelombang antara  2800-3800  cm -1 ditunjukkan  pada Gambar  5.  Pada  serat  Agave  UT  dan  T mempunyai  puncak  yang  sama,  tetapi dengan  intensitas  luas  yang  berbeda.  Pada tiga  puncak  yang  diamati  yaitu  puncak pada bilangan gelombang 2852 cm -1 , 2921 cm -1 dan  3289  cm -1 ,  serat  Agave  T mempunya intensitas luas yang lebih besar seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  7  dan  8. Besarnya luas pixel menunjukkan tingginya  kadar  air  dalam  serat  Agave  T. Hal  ini  terjadi  karena  serat  Agave  T mengalami  perendaman  yang  lebih  lama. Tingginya    gugus  OH  pada  serat  Agave  T menjadikan  kualitas  serat  akan  lebih  kuat jika  diaplikasikan  untuk  keperluan  yang lebih lanjut.
(a)

## (b)

## Sumber : Dokumen pribadi
Gambar 3. Cuplikan spektra IR dari serat agave (a) UT dan (b) T pada bilangan gelombang 1200- 1550 cm -1
(a)
(b) Sumber : Dokumen pribadi
Gambar 4. Cuplikan spektra IR dari serat agave (a) UT dan (b) T pada bilangan gelombang 1550- 1800 cm -1
(a)

## (b)
Sumber : Dokumen pribadi Gambar 5. Cuplikan spektra IR dari serat agave (a) UT dan (b) T pada bilangan gelombang 2800- 3800 cm -1
Table 3. Nilai spektra IR dari serat agave UT pada bilangan gelombang 1200-1550 cm -1 Puncak
Area Center Width Height 1 2.29 1256.90 9.72 0.19 2 247.19 1338.50 120.78 1.63 3 359.00 1430.90 63.41 4.52 Sumber : Dokumen pribadi
Table 4. Nilai spektra IR dari serat agave T pada bilangan gelombang 1200 -1550 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 492.93 1268.2 92.992 4.2294 2 965.38 1412.0 93.570 8.2319 3 322.95 1523.4 26.716 9.6452 Sumber : Dokumen pribadi
Tabel 5. Nilai spektra IR dari serat agave UT pada bilangan gelombang 1550-1800 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 622.28 1604.60 121.99 4.07 2 55.96 1878.80 274.13 0.16 Sumber : Dokumen pribadi Tabel 6. Nilai spektra IR dari serat agave T pada bilangan gelombang 1550 -1800 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 290.50 1559.30 52.95 4.38 2 1481.30 1605.00 111.90 10.56 Sumber : Dokumen pribadi Tabel 7.Nilai spektra IR dari serat agave UT pada bilangan gelombang 2800-3800 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 500.84 3133.7 343.33 1.1639 2 443.19 2883.0 156.25 2.2632 3 1726.2 3329.1 321.60 4.2828 Sumber : Dokumen pribadi Tabel 8.Nilai spektra IR dari serat agave T pada bilangan gelombang 2800-3800 cm -1 Puncak Area Center Width Height 1 935.20 3024.5 285.88 2.6101 2 837.61 2878.2 143.40 4.6605 3 4796.4 3314.6 378.60 10.108 Sumber : Dokumen pribadi

## 4. SIMPULAN
Penelitian  tentang  analisis    FTIR  terhadap serat  agave  yang  diberikan  perlakuan dengan  perendaman  NaOH  (T)  dan  serat murni  tanpa  perlakuan    (UT),  diperoleh hasil  bahwa  serat  T  mempunyai  derajat kristalinitas dan tingkat kekuatan berdasarkan gugus OH lebih tinggi apabila dibandingan dengan serat UT.

## UCAPAN  TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  ditujukan  kepada Universitas  Indraprasta  PGRI  Jakarta melalui  LPPM  Universitas  Indraprasta PGRI  atas  dana  hibah  penelitian  DIPA Unindra  sesuai  kontrak  penelitian  Surat Perjanjian  Pelaksanaan  Tugas  Penelitian Semester  Genap  Tahun  2019  Nomor: 0357/SP3/KP/LPPM/UNINDRA/III/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Castañeda-Nava JJ, Rodríguez- Domínguez JM, Camacho-Ruiz RM, Gallardo-Valdez  J,  Villegas-García E, Gutiérrez-Mora A. Morphological  comparison  among populations  of Agave salmiana Otto ex  Salm-Dyck  (Asparagaceae),  a species  used  for  mezcal  production in  Mexico. Flora  Morphol  Distrib Funct Ecol Plants . Vol. 255. 18–23.
2019. https://doi.org/10.1016/j.flora.2019. 03.019
[2]          Dana  A.  Hackman,  Nicole  Giese, John  S.  Markowitz,  Adam  McLean, Steven  G.  Ottariano,  Chris  Tonelli, Wendy Weissner, Shannon Welch & Catherine  Ulbricht.  Agave  (Agave Americana), Journal  of  Herbal Pharmacotherapy ,  6:2,  101-122.
2006. DOI: 10.1080/J157v06n02_09.
[3]  Espinosa-Barrera  LA,  Sánchez-Teyer LF,  Quiroz-Moreno  A,  Narváez- Zapata JA. Identification and characterization  of  a  new  satellite- like  DNA  family  in  three  Agave species. Plant  Gene .  Vol.  16.  8–18.
2018.
[4]  Mylsamy  K,  Rajendran  I.  The mechanical  properties,  deformation and  thermomechanical  properties  of alkali  treated  and  untreated  Agave continuous  fibre  reinforced  epoxy composites. Mater Des . Vol. 32 No.
5. 3076–3084. 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2
010.12.051
[5]        Zuccarello  B,  Zingales  M.  Toward high  performance  renewable  agave reinforced biocomposites:
Optimization  of  fiber  performance and  fiber-matrix  adhesion  analysis.
Compos Part B Eng . Vol. 122. 109– 120. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.composit esb.2017.04.011
[6]   Jain D, Kamboj I, Bera TK, Kang AS,
Singla RK. Experimental and numerical investigations on the effect of  alkaline  hornification  on  the hydrothermal ageing of Agave natural  fiber  composites. Int  J  Heat Mass  Transf .  Vol.  130.  431–439.
2019.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasst ransfer.2018.10.106
[7]     Torres-Tello E V., Robledo-Ortíz JR, González-García  Y,  Pérez-Fonseca AA,  Jasso-Gastinel  CF,  Mendizábal
E.  Effect  of  agave  fiber  content  in the thermal and mechanical properties  of  green  composites based  on  polyhydroxybutyrate  or poly
(hydroxybutyrate-co- hydroxyvalerate). Ind  Crops  Prod . Vol. 99. 117–125. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2 017.01.035
[8]      Binoj JS, Bibin JS. Failure analysis of  discarded  Agave  tequilana  fiber polymer composites. Eng Fail Anal .
Vol. 95. 379–791. 2019. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.
2018.09.019 [9]      Geethika  VN,  Rao  VDP.  Study  of Tensile Strength of Agave
Americana Fibre Reinforced Hybrid Composites. Mater  Today  Proc .
Vol. 4 No. 8. 7760–7769.  2017. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017
.07.111
[10]   Nesimnasi, Jorhans J.S., Boimau, K., &  M.  Pell,  Yeremias.  Pengaruh perlakuan Alkali (NaOH) Pada Serat Agave  Cantula  Terhadap  Kekuatan Tarik  Komposit  Polyester. Lontar Jurnal  Teknik  Mesin  Udana Vol.  2 No. 1. 2015.
[11]   El Oudiani A, Msahli S, Sakli F. In- depth  study  of  agave  fiber  structure using  Fourier  transform  infrared spectroscopy. Carbohydr  Polym .
164:242–248. 2017.
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2 017.01.091
[12]  Langhorst  A,  Paxton  W,  Bollin  S,
Frantz  D,  Burkholder  J,  Kiziltas  A, et  al.  Heat-treated  blue  agave  fiber composites. Compos  Part  B  Eng . 165: 712–724. 2019. https://doi.org/10.1016/j.composites b.2019.02.035 [13]  Aprianto,  G.,  Pasek  Nugraha,  I Nyoman, & Rihendra Dantes, Kadek.  Pengaruh  Fraksi  Volume Serat Terhadap Sifat Mekanis Komposit Matriks Polimer Polyester Diperkuat Serat Agave Sisal. Jurnal
Jurusan  Pendidikan  Teknik  Mesin
(JJPTM) Vol. 5 No. 2. 2016.
[14]        Subyakto,  Hermiati,  E.,  Yanto,  D. H.  Y.,  Fitria,  Budiman,  I.,  Ismadi,
Masruchin, N., Subiyanto, B. Proses Pembuatan Serat Selulosa Berukuran  Nano  Dari  Sisal  (Agave sisalana) dan Bambu Betung (Dendrocalamus asper). Jurnal
selulosa Vol. 44 No. 2. 2009.